新聞ファクシミリ用銀塩ドライフィルムの開発
銀塩ドライ感光材料での硬調化・安定化技術
The Development of a Photothermographic Facsimile Film for Newspaper

西尾昌

二＊

Nishio, Shoji

後藤賢

治＊Goto, Kenji

要旨

三瓶

武司＊

Sanpei, Takeshi

平林

和彦＊

Hirabayashi, Kazuhikoに応えるべく現像処理後のフィルムの高寸法安定性を達

新聞ファクシミリ用フィルムの製作は、従来、画像露成した。

光後、現像、定着、水洗工程で画像形成を行ういわゆる湿式現像工程で行われてきた。近年の地球環境保全による環境問題から上記現像工程で生じる現像、定着及び水２熱現像方式の画像形成基本プロセス

洗廃液の出ないシステムの構築が強く要望されていた。

熱現像銀塩感光材料における画像形成原理を簡単に説

我々は、これに応えるため廃液の出ない熱現像銀塩ドラ明する。光露光されたハロゲン化銀粒子に潜像核が形成

イ方式による画像形成に注目した。新聞ファクシミリ用され、熱エネルギーにより周囲の銀イオン供給源（有機フィルムに求められる高感度、硬調化及び品質安定化技酸銀塩）から銀イオンを取り込む物理現像である。つま術開発を行い、新聞市場の品質要求を満たした銀塩ドラり潜像核を有するハロゲン化銀は、有機酸銀と現像剤とイフィルムを開発した。の酸化還元反応時に光触媒的な働きをすることで現像反応を促進している。Fig.１に画像形成プロセスを示していAbstract

る。

Because conventional facsimile film for newspaper involves wet image processing at the stages of development,
fixing, and washing, environmental concern has fueled agrowing demand for a system that produces no waste fluid.
In response, we turned to the dry image production technology of thermal silver-salt development and designed aphotothermographic facsimile film for newspaper. This film
provides the high sensitivity and nucleation needed in a
facsimile film, as well as performance stability and size
stabilization.

１

はじめに

Fig.1 Formation process

1996年にロンドン条約が締結され、写真用現像廃液の海洋投棄が禁止され、新聞ファクシミリ用フィルム製作

熱現像銀塩感光材料は、画像形成のためのハロゲン化工程での現像液、定着液を用いたいわゆる湿式処理から銀、有機銀塩及び現像剤等をフィルム中に内蔵してお廃液のでないフィルム製作システムの構築が必要となっり、上記現像過程を経て室温に冷却することにより反応た。我々は、熱現像銀塩ドライ画像形成技術に着目し、を停止させる。従来の湿式現像処理は、現像液中に含有

新聞ファクシミリ用フィルムに要求される高感度、高画した現像主薬が潜像核を触媒として銀イオンを還元する

質及び品質安定性を達成し、2001年11月に専用フィルムことで化学的増幅を行い、定着工程にて現像過程を停止（製品名DI）を発売した。開発にあたっては、銀塩ドラするシステムである。この湿式プロセスを必要としないイフィルムにおける超硬調化について反応機構にまで遡ため、銀塩ドライシステムが実現できる。

及し素材を設計した。具体的には高感度硬調化のために新規な硬調化剤を開発し高品質な画像形成技術を構築した。また安定性については、反応機構に基づきバイン

３

新聞ファクシミリ用フィルムへの適用

ダーの選択と各種の抑制剤の採用により現像進行性、保本開発は、上述の画像形成方式を採用し、従来の湿式存安定性を確保した。さらに新聞紙面でのカラー高画質現像方式のフィルム（以下、ウエットフィルムと記載）＊コニカミノルタエムジー㈱の写真性能と遜色なく使用可能にするために、次に述べ開発センター

ＧＩシステムグループ

KONICA MINOLTA TECHNOLOGY REPORT VOL.1（2004）139

ドライフィルムでは画像を形成するために必要なハロる主要な技術開発が必要となる。
新聞ファクシミリ用フィルムは、通常光学濃度4.0以上

ゲン化銀、有機銀塩、及び現像剤造核剤等はすべて感光が必要であり、また画像を形成する網点の高品質化のた材料中に内蔵されている。レーザー光で露光されたハロめに硬調化技術の導入が不可欠である。更に、仕上がりゲン化銀粒子に潜像が形成され、続く熱現像過程で潜像のフィルムはUV光にてPS版等に焼付けを行うので、薬剤を触媒として非感光性の有機銀塩が現像剤により還元さ内蔵タイプのドライフィルムにおいてはUV透過濃度を劣れ銀画像が形成される。この時、造核剤が共存している化させない構成化合物を開発しなければならない。またとその周りでさらに伝染現像が行われ微細な銀画像を形成

現像工程において約120℃の熱をかけるために、仕上がりし高濃度で超硬調な画像を形成する。

フィルムの熱寸法安定性を従来のウエットフィルムに比べ大幅に良くする必要があり、支持体であるポリエステルフィルムの製膜条件を含めて開発を進めた。

４超硬調化技術４．１

硬調化剤

本新聞ファクシミリ用銀塩ドライフィルム（以下本ドライフィルム）の開発にあたっては超硬調性を発現させることが必要であり、造核剤の選定が非常に重要なポイントとなる。造核剤選定にあたっては、下記 Fig.２に示すヒドラジン化合物をモデルにMO計算によるスクリーニングを行い、計算結果で得られたHOMO値とσＰ値の相関を見出した。Fig.３に相関性示す。新規な造核剤の開発

Fig.4 Sensitmetry with nucleationにこの手法（MO計算）を採用し、Fig.４に示す写真性能
Fig.５に造核剤を共存させた場合（Ａ）とそうでない時を実現させた。

（Ｂ）の最高濃度部の銀画像の電子顕微鏡写真を示す。
微細な銀画像が最高濃度に寄与していることがわかる。
現像反応は室温に冷却されることにより停止する。

Fig.2 Hydrazin model compound

(A)

(B)

Fig.5 The electron microscope photograph of a silver picture

４．２

黒ポツ抑制

硬調現像を採用することで、未露光部に黒点、いわゆるブラックペッパーが発生した。われわれは、乳剤のかぶり核を減少するため、低温で乳剤塗布液調製を行うことでこの問題を解決した。相対感度とブラックペッパーの塗布液調製時の液温効果をFig.６に示した。
Fig.3 HOMO level dependability of σｐ140

KONICA MINOLTA TECHNOLOGY REPORT VOL.1（2004）

動により一部の反応が進む可能性があり、経時での保存安定性の技術が重要である。
本ドライフィルムでは反応機構に基づき、発生する中間体をトラップすることを目的に、バインダーの選択及び抑制剤を検討した。Fig.８に、本ドライフィルムで採用したバインダーと抑制剤の有無による経時促進試験のカブリ値の結果を示す。バインダーと抑制剤を選択することで、良好な保存安定性を確保することができた。

Fig.6 Relative sensitivity vs Brack Spot numbers

５UV 濃度透過性（鮮鋭性向上技術）

本ドライフィルムにはウエットフィルムと同様に、乳剤層の反対側にハレーション防止層が設けてあり透過したレーザー光の反射による不要な感光を抑制し鮮鋭性を向上させている。このハレーション防止層にはレーザー光波長を吸収する染料が含有されている。ウエットフィ
ルムについては定着工程で染料が除去されるが、ドライフィルムにおいては定着工程がないために染料が感材中

Fig.8 The effect of a binder and a control agentに残留し、PS版へのマスクフィルムとして使用される際に影響がでる。そのためPS版露光波長の紫外域に吸収を持たない染料の開発が必要であった。ドライフィルムに

６．２

熱現像処理安定性

おいては露光波長での吸収が大きく紫外域での吸収が少本ドライフィルムは、120℃の熱により迅速な現像を行ない染料を探索しFig.７に示す染料を新たに開発した。こうのに加え、現像時間及び現像温度依存性を小さくするの染料の開発により画像形成工程及びPS版焼き付け工程ようにシステムの最適設計を行っている。

において問題が無く鮮鋭性に優れた感材の開発が可能となった。

主な技術としては、画像形成層のバインダーのガラス転移点のコントロール、硬膜剤により架橋の最適化、現像剤と抑制剤とのバランスなどである。本ドライフィル
ムは、上記チューニングを精密に行うことで熱現像安定化を実現した。
６．３

熱寸法安定化技術

製版用フィルムでカラー印刷を行う場合には、通常、各色別に分解されたフィルムを複数枚使用する。それらのフィルムをそれぞれの刷版に焼き付け、重ねて印刷する。複数の色別に分解されたフィルムを重ねたとき、同一に重ならないと、印刷物にした場合に、色がずれる現象が生じる（色ズレ）。
Fig.7 The visible spectrum of dye

熱現像画像形成方式の製版用フィルムは、熱現像処理で120℃程度の高温に晒される。ベースフィルムは熱に６よって収縮するため、処理したフィルムの寸法が大きく品質安定化技術

６．１変化し、色ズレが発生する。したがって、熱現像方式の保存安定性フィルムを製版用に適用する場合には、熱による寸法変熱現像画像形成方式のフィルムの乳剤層には、画像形化をいかに抑えるかが重要である。

成するために必要なハロゲン化銀、有機銀塩、現像剤、Fig.９は、従来の湿式現像方式で採用していたベース硬調化剤等が内蔵されている。そのため、温湿度等の変フィルムと本ドライフィルムで採用した新ベースフィル

KONICA MINOLTA TECHNOLOGY REPORT VOL.1（2004）141

ムの熱現像処理前後の寸法変化を示す。新ベースフィル
ムの寸法変化は小さく、各色の寸法差も小さいことから、製版用フィルムとして十分な寸法安定性を達成できた。

７

まとめ

新聞ファクシミリ用銀塩ドライフィルムの主要技術を概説してきた。高感度、硬調化及び品質安定化技術の開発を行い製品化を達成した。今後も環境問題等市場ニーズにマッチした高品質なシステム開発を行っていきたい。
●参考文献
１）三浦紀生、香川宣明、三觜剛、西脇州
Konica.Tech.Rep.,16,117（2003）
２）西脇州、樫野昭雄、三觜剛、田口あきら
Konica.Tech.Rep.,13,23（2000）

Fig.9 Size change comparison before and behind the heatdevelopment of a low heat contractility base

６．４

帯電防止技術

製版用フィルムは、プロッター、自動現像機、刷版機等の装置で処理される。フィルムが各装置内の搬送ローラー等により帯電すると、搬送不良を起こしたり、露光時にゴミ等の異物が付着すると、ピンホールを発生させる。特に熱現像方式のフィルムでは、120℃程度の高温で処理されるため、処理直後に帯電しやすい。
帯電防止技術は、帯電した電荷を除去する技術＝導電層の設置と、帯電量を抑える技術＝フィルム表面の帯電列の調整の２つの技術が必要である。
Fig.10は、本ドライフィルムで採用した導電層及び保護層の活性剤の有無による熱現像処理直後の帯電量を評価したものを示す。導電層を有し、保護層に活性剤を添加し帯電列を調整したものは帯電量がほとんどゼロであり、良好な帯電防止性能を有している。

Fig.10 The effect of the surface-active agent in a protection
layer and an antistatic layer

142

KONICA MINOLTA TECHNOLOGY REPORT VOL.1（2004）